90 Technische, Forst-, ökonomische und gärtnerische Botanik. 



eine liöliere specifische Wärme als im vollständig getrockneten Zu- 

 stande. Je grösser die Hygroskopicität des Bodens und hiermit 

 gleichbedeutend, je höher der Thon- und Humusgehalt, um so 

 grösser ist die specitisclie Wärme. Quarzsand von verschiedenem 

 Korndnrchmesser im lufttrockenen Zustand zeigte, dass die Wärme- 

 capacität mit der Feinheit des Kornes zunimmt und dass das Ge- 

 misch verschiedener Kornsortimente im Mittel der Extreme steht. 

 Erklärlich wird dies, wenn man berücksichtigt, dass der Boden 

 um so grössere Wassermengen condensirt, je feinköriger derselbe 

 ist und dass das Gemenge aus sämmtlichen Korngrössen ein mitt- 

 leres Absorptionsvermögen besitzt. 



Die Wärmecapacität der verschiedenen Mineralien der boden- 

 bildenden Gesteine ermittelte Verf. wie folgt : 



1) Eisenglanz 0,1627 tO) Asbest 0,1947 19) Kaliglimmer 0,2018 



2) Eisenorlimmer O.lßfiO 11) Labradorit 0,1949 20) Natronglimmer 0,2085 



3) Rotheisenstein 0,1678 12) Hornblende 0,1952 21) Talk 0,2092 



4) Magneteisenstein 0,1 711 18)Chlorit 0,2046 22) Dolomit 0,2218 



5) Spateisenstein 0,1793 14)01igoklas 0,2048 23^ Brauneisenstein 0,2235 



6) Apatit 0,18.32 15) Mac^nesiairlimm.0,'3061 24) Vivianit 0,2372 

 7)Hyper8then 0,1914 16) Phosphorit 0,2967 25) Magnesit 0,2427 

 8)Angit 0,1931 17) Kalkspat 0,2067 26) Fasergyps 0,2724 

 9) Orthoklas 0,1941 18) Marmor 0,2070 27) Franeneis 0,2731 



Wenngleich die angeführten Werthe für die Wärmecapacität 

 der verschiedenen Mineralien insofern nicht als feststehend betrachtet 

 werden können, als dieselben je nach den vorhandenen Beimengungen 

 Abänderungen erfahren dürften, so geben dieselben doch innerhalb 

 gewisser Grenzen einige Anlialtspuid^te für die Beurtheilung der 

 vorliegenden Verhältnisse. So ist ersichtlich, dass die an Eisen- 

 oxyd reichen Mineralien, welche kein chemisch gebundenes Wasser 

 enthalten, die niedrigste Wärmecapacität besitzen (1—5). Die 

 Mehrzahl der übrigen Mineralien hat aimähernd die Wärmecapacität 

 0,2. ^\eim hierzu auch die tricalciumphosphatreichen (6 und 16) 

 geliören, entgegen der anderweitig schon ermittelten Thatsache der 

 hohen Wärmecapacität der phosphorsänrereichen Verbindungen, so 

 beruht dies darauf, dass die betreffenden Substanzen mit Eisenoxyd 

 stark verunreinigt waren, sie würden entgegengesetzten Falles eine 

 höhere specifische Wärme gezeigt haben. Die grösste Wärme- 

 capacität wiesen die Mineralien mit grösseren Mengen von Magnesium- 

 carbonat (22 und 25) oder von Ferrophosphat (24) oder von 

 Crystallisations- und chemisch gebundenem Wasser (26 und 27) auf. 



Da die auf das Gewicht bezogenen Zahlen für die Wärme- 

 capacität infolge des verschiedenen specitischen Gewichtes der 

 Beden ein verdecktes Bild liefern , so berechnet Verf. auch noch 

 nach dem Vorgange von v. Liebenberg und von Wollny die 

 Wärmecapacität bezogen auf das Volumen und zwar sowohl für 

 den trockenen Boden als auch für den innerhalb gewisser Ab- 

 stufungen feuchten Boden. Hierbei ergaben sich zunächst für die 

 verschiedenen Kornsortimente des Quarzsandes Zahlen, welche un- 

 gleich grössere Unterschiede in der Wärmecapacität aufweisen, als 

 dies bei den auf das Gewicht der Substanz bezogenen Daten der 

 Fall war. Da nämlich die Volumgewichte der Materialien in dem 



